l33G ACADÉMIE DKS SCIliNCES. 



CHIMIE GÉNÉRALE. — S/Il' les propriétés maqnéliqtics des combinaisons 

 du bore el du uKiiii^auèsc. Note de jM. Bi:^'i:t i>i' Jasso.\.\eix, présentée 

 par M. H. Moissan. 



Hciisler(') a signalé les propriétés magnétiques des combinaisons du 

 manganèse avec l'élain, l'arsenic, l'anlinioine, le bismuth, le bore et l'alu- 

 miiiium, ainsi que la variation de ces |)ropriétés avec la composition des 

 alliages étudiés. En particulier, la perméabilité des bronzes contenant du 

 manganèse et de l'aluminium est maxima lorscjue les proportions de ces 

 métaux sont dans le rapport de leurs poids atomiques. 



La réduction des oxydes du manganèse par le bore au four électri(jue 

 permet d'olitenir des fontes contenant juscju'à 28,6 p. 100 de bore et dont 

 on peut séparer deux borures définis ^InB et JNInB" (■). Ces fontes sont plus 

 ou moins attirables par un aimant et leurs |)ropriétés magnétiques varient 

 avec leur teneur en boi-e. 



Elles fondent, en s'oxydant à l'air, à une température trop élevée pour 

 (ju'il soit possible tl'opérer dans le vide et la difficulté de les obtenir en 

 lingots de dimensions convenal)les olilige à les étudier sous forme de 

 poudres. 



Les fontes étudiées, qui se pulvérisent avec facilité, ont été tamisées avec soin et des 

 poids égaux ont été successivement introduits dans un même tube de verre et tassées sans 

 compression jusqu'à volume invariable pour chaque échantillon, Le tube de verre a été 

 introduit dans la partie centrale d'une boliine magnétisante et les variations du flux 

 d'induction lorsqu'on interrompait le courant inducteur ou lorsqu on retirait le tube 

 contenant la fonte ont été mesurées au moyen d'une bobine auxiliaire placée dans le 

 circuit d'un galvanomètre balistique. Des mesures ont été faites en même temps avec 

 les borures définis MnB et MnB- préparés au moyen des fontes précédentes et avec de 

 la limaille de fer doux tamisée de la même façon, brillante ou oxydée superficiellement. 



Les déviations obtenues sur l'échelle lumineuse du galvanomètre en retirant le tube 

 de verre ont été les suivantes : 



Inlcnsilé (lu (.oiuMnt indutleur. o»"ip,ii 0'"i'I',hj o»i"I',25 



Fonte à i,', 0/0 de bore o'"'" o""" o""" 



— à .'1 o/i) — o o o 



— •' 7-7 "h^ — ■! > !\ 



(') !1eusi.i;ii, '/.rit. /'. <iii^civ. Cli. W'il, i.jcj', , p. -j'x). 



i-'l lii.Mir i>c Jasso.\m;ix, U . Soc. cli. i, t. \X\\ . m)|'''' !'■ '"■'• 



